Эффективные ячеистые бетоны с использованием отходов теплоэнергетики

УДК 666.973.6 © Л.А. Урханова, Е.Д. Балханова, В.В. Хахинов

ЭФФЕКТИВНЫЕ ЯЧЕИСТЫЕ БЕТОНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ

Рассмотрено получение газобетона автоклавного твердения на основе гидромеханоактвированного зольного вяжущего с использованием золы уноса Гусиноозерской ГРЭС.

Ключевые слова: зола-унос, композиционное зольное вяжущее, газобетон

L.A. Urkhanova, E.D. Balkhanova, V.V. Khakhinov

EFFECTIVE GAS CONCRETES WITH THE USE OF HEATING POWER ENGINEERING WASTE PRODUCTS

The production of gas concrete of autoclave hardening based on hydromechanoactivated fly ash binder with the use offly ash of the Gusinoozersk electric power station has been studied.

Keywords: fly ash, composited fly ash, gas concrete

Использование отходов теплоэнергетики в производстве эффективных строительных материалов является одним из путей решения проблемы снижения экологической нагрузки на окружающую среду, что особенно актуально в условиях Байкальского региона. В частности, применение зол тепловых электростанций для производства эффективных ячеистых бетонов считается одним из перспективных направлений в утилизации золошлаковых отходов. Авторами проведены исследования по получению газобетона автоклавного твердения на основе гидромеханоактивированного композиционного зольного вяжущего (КЗВ), полученного совместным измельчением золы-унос и силикат-глыбы в присутствии воды. При этом учитывали, что едкая щелочь, перешедшая в раствор из композиционного зольного вяжущего в процессе мокрого помола, будет способствовать процессам газообразования при получении газосиликатной смеси и структурообразования газосиликата при гидротермальной обработке.

Известно, что качество, долговечность и теплозащитные свойства изделий из ячеистых бетонов зависят от их макроструктуры [1]. При определении технологических параметров производства газобетона важно определить такие параметры, которые обеспечивает получение материала с наиболее качественной макроструктурой. Были проведены многофакторные эксперименты по подбору составов газобетона автоклавного твердения, обеспечивающие качественную макроструктуру бетона. При определении оптимальных составов и режимов изготовления исследовали влияние следующих технологических факторов, которые оказывают решающее влияние на качество и свойства газобетона: наилучшее соотношение кремнеземистого компонента и вяжущего в смеси, текучесть растворной смеси и соответствующего ей водотвердого отношения, количество добавки порообразователя. В результате оперирования данными факторами можно выйти на качественную структуру и хорошие строительно-технические свойства газобетона. Силикатная масса состояла из активированного КЗВ, золы-уноса, образуемой при сжигании углей Тугнуйского угольного разреза (Республика Бурятия), с различной степенью дисперсности и песка в качестве заполнителей. В качестве газообразующей добавки использовалась алюминиевая пудра марки ПАП-1, депарафинированная сульфанолом, с содержанием активного алюминия 82% и тонкостью помола 500-600 м2/кг.

Использована зола-уноса (ЗУ), образуемая при сжигании углей в филиале ОАО «ОГК-3» «Гуси-ноозерская ГРЭС», химический состав которой представлен в табл. 1. Зола-унос относится к низкокальциевым золам (класс F согласно стандарту ASTM C 618), которые благодаря высокому содержанию кремнезема и глинозема, состоят в основном из алюмосиликатного стекла - от 66,32 до 81%.

Таблица 1

Химический состав золы-уноса

Вид мате- Содержание оксидов, мас. %

риала SiO2 CaO AI2O3 Fe2O3 MgO SO3 MnO Na2O K2O TiO2 P2O5 CaOoj ппп

Зола-унос 57,08 4,28 24,47 6,22 1,97 0,34 0,1 0,48 1,68 1,25 0,35 0,22 1,29

В котлах, где происходит медленное и неоднократное охлаждение больших объемов расплавленного стекла, наблюдается кристаллизация алюмосиликатов, а именно муллита 3Аl2O3•2SiO2 в виде тонких игольчатых кристаллов внутри стеклянных сфер. Это частичное расстеклование стекла в низкокальциевой золе-уносе объясняется присутствием кристаллических алюмосиликатов. Рентгенофазовый анализ (РФА) ЗУ (рис. 1) подтверждает, что основными кристаллическими минералами в низкокальциевой золе-уносе является SiO2 в форме кварца ^п= 3,356; 1,821; 1,544; 1,376), глинозем в виде муллита (ё/п= 1,682), оксид железа в виде гематита (ё/п= 2,702; 2,211; 1,699).

Рис. 1. Рентгенофазовый анализ золы-уноса

Электронно-микроскопический анализ (ЭМА) (рис. 2) подтверждает результаты рентгенофазового анализа. По ЭМА, зола-унос состоит из стекловидных сфер, размер которых колеблется от 0,25 до

0,001 мм.

Рис. 2. Электронно-микроскопический анализ золы-уноса

КЗВ претерпевает значительные изменения в процессе механохимической активации, глубина и масштабность которых зависит от способа и продолжительности измельчения, типа измельчителя, механохимической активации и др. Наиболее сильные структурные и химические превращения отмечены в результате механоактивации КЗВ в энергонапряженных аппаратах - в стержневом виброисти-рателе и планетарной мельнице, где создаются условия больших плотностей энергии в рабочем пространстве, особенно в присутствии воды. Гидромеханоактивация (ГМА) КЗВ интенсифицирует процессы взаимодействия компонентов системы, что в целом ускоряет процессы гидратации и твердения данных вяжущих. В результате ГМА силикат-глыба растворяется с образованием кремнегеля и щелочи, способствующей процессу гидратации золы на стадии измельчения. В результате экспериментальных исследований активности гидромеханоактивированного композиционного зольного вяжущего установлено, что оптимальное содержание щелочного активатора безводного силиката натрия 911%, что в свою очередь обеспечивает водостойкость искусственного камня (Кр=0,8-0,85) и оптимальное содержание щелочных оксидов, необходимое для растворения кремнезема и алюмосиликатов золы.

На рис. 3-8 представлены результаты исследований по оптимизации состава ячеистого бетона автоклавного твердения. Анализ полученных результатов (рис. 3, 4) показал, что увеличение отношения заполнителя к вяжущему приводит к снижению плотности и прочности бетона: оптимальное со-

отношение равно 0,5-1,0, при котором получен газобетон с маркой по плотности 800 и с маркой по прочности М35. Увеличение количества алюминиевой пудры от 0,06 до 1,2% от массы сухих материалов приводит к снижению средней плотности бетона: на песке - на 5-10%; на молотой золе - на 10-20% (рис. 5, 6). Оптимальное количество А1-пудры для получения бетона с прочностными показателями, соответствующими стандартам, лежит в пределах 0,08-0,1% по массе.

Рис. 3. Влияние отношения заполнителя к вяжущему на прочность газобетона: 1 - заполнитель-песок; 2 - заполнитель-зола-унос, 8уд = 93 м2/кг; 3 - то же, 8уд = 450 м2/кг; 4 - то же, 8уд = 750 м2/кг

Рис. 4. Влияние отношения заполнителя к вяжущему на плотность газобетона: 1 - заполнитель-песок; 2 -заполнитель-зола-унос, 8уд = 93 м2/кг; 3 - то же, 8уд = 450 м2/кг; 4 - то же, 8уд = 750 м2/кг

0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12

А1-пудра, % по массе

Рис. 5. Влияние расхода А1-пудры на прочность Рис. 6. Влияние расхода А1-пудры на плотность газо-газобетона

Макроструктуру и физико-механические свойства ячеистого бетона можно регулировать, меняя водотвердое отношение и, соответственно, текучесть растворной смеси по вискозиметру Суттарда. Из приведенных данных следует (рис. 7, 8), что наиболее высокими показателями прочности при сжатии (3,5-5,0 МПа) и относительно низкой плотностью (750-850 м3/кг) характеризуются бетоны при водотвердом отношении 0,40-0,45 (вибротехнология) с использованием как молотой, так и немолотой золы. Исследования показали, что одними из главных условий получения качественной макроструктуры газобетона являются: оптимальная тонкость помола, оптимальное водотвердое отношение, температуры заливки бетонной смеси в формы. Оптимальная температура газосиликатной смеси на основе КЗВ составляет 35-40°С и воздуха 20-22°С.

ГО

С

ц

0)

0)

С

Водотвердое отношение

Рис. 7. Влияние водотвердого отношения на прочность газобетона

Рис. 8. Влияние водотвердого отношения на плотность газобетона

Результаты получения ячеистого бетона на оптимальных составах композиционного зольного вяжущего представлены в табл. 2. Увеличение степени дисперсности золы как заполнителя не только повышает пластичность смеси, но и плотность, и прочность бетона. Ожидаемого увеличения водо-потребности бетонной смеси не произошло, что объясняется, как указывалось ранее, структурой исходной золы, представленной гидрофильными минеральными частицами.

Исследования макроструктуры газобетона на песке и золе с помощью светового микроскопа МБИ-6 показало формирование макроструктуры с большим количеством и равномерно распределенными по объему образца порами небольшого размера 0,5—1,5 мм - 40-50%, пространство между которыми заполнено ячейками меньших размеров. Характеризуя структуру, необходимо отметить наличие мелких пор диаметром 0,5-0,7 мм с высокой степенью однородности. Коэффициент однородности по средней плотности находится в пределах 0,82-0,88.

Таблица 2

Строительно-технические свойства газобетона

Марка газобетона по средней плотности Марка газобетона по прочности Класс газобетона по прочности при сжатии Марка газобетона по морозостойкости Водопоглощение, % по массе Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С

D700 М35 В2,5 F35 25 0,125

D800 М35 В2,5 F35 21 0,139

Параметры пор в структуре газобетона влияет на теплозащитные свойства бетона при его низкой влажности, и, соответственно, и на другие свойства: на равновесную влажность, гигроскопичность, водопоглощение, морозостойкость, а главное - долговечность газобетона. С целью получения равномерно распределенных пор сферического характера в структуре газобетона растворную смесь подвергали обработке ультразвуком с помощью ультразвукового диспергатора УЗДН-А, рабочая частота генератора и излучателя которого составляет 22±1,65 кГц. Электрические колебания частотой 22 кГц, генерируемые транзисторным генератором блока питания, преобразуются пьезострикционным преобразователем излучателя в механические упругие колебания соответствующей частоты, которые воздействуют на диспергируемую среду. Время и интенсивность облучения обуславливает различную степень диспергации обрабатываемого материала. Характеризуя структуру газобетона, обработанного ультразвуком, необходимо отметить увеличение количества мелких пор (на световом микроскопе МБП-8) диаметром 0,5-0,7 мм с высокой степенью однородности от 35-40% (бетон без обработки) до 50-55% при средней плотности газобетона 800 кг/м3 (рис. 9). При этом происходит снижение коэффициента теплопроводности газобетона от 0,139-0,140 Вт/м°С до 0,135-0,136 Вт/м^°С.

Были проведены исследования по определению усадочных деформаций и теплопроводности полученных бетонов. Стабилизация усадочных процессов у газобетонов автоклавного твердения на гидромеханоактивированном вяжущем наступает после 120-130 сут хранения. Изменение коэффициента теплопроводности лежит в расширенных пределах X, Вт/м°С - 0,135-0,140 при средней плотности 800 кг/м3; 0,132-0,135 при 750 кг/м3; 0,125-0,132 при 700 кг/м3 и 0,118-0,125 при 600 кг/м3.

Рис. 9. Кривые нормального распределения пор по объему газобетона. 1 - без использования ультразвуковой диспергации; 2 - с использованием ультразвуковой диспергации

Б.Б. Танганов, Т.В. Багаева, И.А. Бубеева и др. Чувствительная установка для измерения теплопроводности строительных и сыпучих материалов, тары и упаковок

Литература

1. Чернышов Е.М., Федин А.А., Потамошнева Н.Д., Кухтин Ю.А. Газосиликат: современная гибкая технология материала и изделий // Строительные материалы. - 2006. - №4. - С. 4-10.

Урханова Лариса Алексеевна, доктор технических наук, профессор, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, 670013, Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40в, т. (3012)431415, urkhanova@mail.ru,

Балханова Елена Дмитриевна, кандидат технических наук, доцент, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, 670013, Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40в, т. (3012)43-14-15, baled67@mail.ru

Хахинов Вячеслав Викторович, доктор химических наук, Байкальский институт природопользования СО РАН, 670047, Улан-Удэ, ул. Сахъяновой, 6

Urkhanova Larisa Alekseevna, Doctor of Technical Sciences, Professor, East-Siberian State University of Technologies and Management, 670013, Ulan-Ude, Kluchevskaya St., 40-a

Balkhanova Elena Dmitrievna, candidat of technical sciences, Assistant Professor, East-Siberian State University of Technologies and Management, 670013, Ulan-Ude, Kluchevskaya St., 40-a

Khakhinov Viacheslav Victorovich, Doctor of Chemistry, Baikal Institute of Nature Management SB RAS, 670047, Ulan-Ude, Sakhyanovoy St., 6

УДК 536.21 © Б.Б. Танганов, Т.В. Багаева, И.А. Бубеева, Г.Ф. Ханхасаев, В.Ч.-Д. Гармаев

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ И СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ, ТАРЫ И УПАКОВОК

Разработаны установки для измерения коэффициентов теплопроводности строительных, сыпучих материалов, различных упаковок и тары.

Ключевые слова: теплопроводность, материалы и изделия строительные.

B.B. Tanganov, T.V. Bagaeva, I.A. Bubeeva, G.F. Khankhasaev, V.Ch-D. Garmaev

SENSITIVE PLANT FOR MEASUREMENT OF THERMAL CONDUCTIVITY OF BUILDING AND LOOSE MATERIALS, PACKAGING AND PACKING

Plants for measuring the thermal conductivity coefficient of building, loose materials, different packages and packaging were developed.

Keywords: thermal conductivity, building materials and products.

Существует множество устройств для определения теплопроводности твердых, строительных и сыпучих материалов, использующих различные методы измерения. Для измерения теплопроводности твердых материалов известно устройство, содержащее цилиндрические термоэлектроды, внутри которых помещен электрически изолированный линейный источник тепла, подключенный к источнику питания [1]. Известно устройство для измерения теплопроводности, которым измеряют перепад температур по плоскому образцу, посредством контактирующих с поверхностями измерителей температур [2], а также установка ИТ-1 для определения теплопроводности твердых материалов, состоящая из двух термостатированных верхней и нижней металлических плит размерами 250 х 250 мм, измерителя теплового потока (тепломера), располагаемого между образцом и нижней термостатированной плитой блока задания и регулирования температуры, узла зажима образца и теплоизоляционного кожуха. Образец укладывают на тепломер и плотно прижимают термостатированной плитой. В зависимости от заданной температуры испытаний, устанавливают температуру верхней и нижней термостатированных плит. Теплоизоляционный кожух обеспечивает устранение теплопотерь через торцовые грани образца

Недостатками перечисленных установок являются то, что данные устройства в основном применяются для исследования строительных материалов и не используются для определения коэффициента теплопроводности тары и упаковки.